Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 331 



SO ist es wahrscheinlich, daß ein Teil der ,3- Zellulose in den aus Holz 

 hergestellten Zellulosepräparaten künstlich entstanden ist. Ob die Hölzer 

 Oxyzellulose präformiert enthalten wie Groß annimmt, läßt sich gegen- 

 wärtig wohl kaum mit Sicherheit entscheiden. 



Zur Bestimmung der im Holze vorgebildeten Zellulosen hat man 

 früher das F. Schulzesche i) Mazerationsverfahren zumeist in der Modi- 

 fikation von Henneberg2j verwendet: 1 Gewichtsteil des Objektes wird 

 in genügend zerkleinertem Zustande lufttrocken 3|, mit 0,8 Teilen Kalium- 

 chlorat und 12 Teilen Salpetersäure vom spezifischen Gewichte 1,10 

 (enthaltend iSProz. HNO3) 12 — 14 Tage bei einer 15° C nicht über- 

 steigenden Temperatur in geschlossenem Gefäße digeriert, mit Wasser 

 verdünnt, filtriert, gewaschen, sodann mit verdünntem Ammoniak durch 

 3/4 Stunden auf 60" C erwärmt, filtriert, mit verdünntem kalten Ammo- 

 niak bis zur Farblosigkeit schließlich mit heißem Wasser gewaschen, 

 getrocknet und gewogen. Etwa vorhandene Asche wird bestimmt und 

 in Abzug gebracht. Doch hat sich in neuerer Zeit gezeigt, daß das 

 Verfahren stark schwankende Werte liefert, indem einerseits die Zellulose 

 beträchtlich angegriffen, andererseits nicht immer alles Lignin in Form 

 wasser- und ammoniaklüslicher Oxydationsprodukte entfernt wird, ohne 

 daß es gelingt mit Sicherheit den einen oder den anderen Fehler aus- 

 zuschließen^). Auch eine größere Zahl von anderen Bestimmungs- 

 methoden, welche Renker (1. c.) einer vergleichenden Prüfung unter- 

 zogen hat, erwies sich als nicht zulänglich. Am besten hat sich für 

 die Zellulosebestimmung das Chlorierungsverfahren von Groß und 

 Bevan^) erwiesen: das gewogene Material wird 1/2 Stunde mit 1 pro- 

 zentiger Natronlauge unter Ersatz des verdampfenden Wassers gekocht, 

 gewaschen und in feuchtem Zustande einem langsamen Strome von ge- 

 waschenem Ghlor durch 30 — 60 Minuten ausgesetzt, ein- bis zweimal 

 mit Wasser gewaschen, mit 2prozentiger Lösung von Natriumsulfit über- 

 gössen, langsam zum Sieden erhitzt, 0,2 Proz. des Volums an Natron- 

 lauge zugesetzt und das Sieden noch 5 Minuten lang fortgesetzt. Nach 

 dem Waschen mit heißem Wasser wird mit einer Lösung von Natrium- 

 hypochlorit oder Kaliumpermanganat gebleicht, zur Beseitigung der letzten 

 Reste des Bleichmittels nach dem Filtrieren etwas wässerige schwefelige 



<) F.Schulze, Beitrag z. Kenntnis des Lignins. Rostock 1856. 



2) Ann. d. Chem. 14G, p. -130 (1 868,1. 



3} Die Wasserbestimmung erfolgt in einem anderen Anteile. 



4) Renker, Über Bestimmungsmethoden der Zellulosen in Heft i der Schriften 

 des Vereins der Zellstoff- und Papierchemiker. Berlin 1910. 



5) Cr Ol}, Zellulose 1903, p. 95 und Journ, Chem. See. 41, p. 105 (ISSa); das Ver- 

 fahren wurde in Bezug auf Einzelheiten von Dean und Tower, Journ. Am. Chem. 

 Soc. 29, p. 1119(1907), Clayton Beadle, Ghapters on Papermakings 1, p. 11 (1908) 

 und Renker, 1. c. modifiziert. 



